1779' J u ^ ^ug, Sept. 211 
ne blandning, väl fint fammanrifven , lades uti 
rymlig digel, fom deraf ej mer ån til hälften 
fy ides, med den forfigtighet , at materien forft, 
under noga betäckning emot kols infall, och 
med graderad glodgnings- hetta, fick vål utgå- 
fa , och fmältes ledan under 4 a f minuters bias* 
ning til klart och tätt glas, fom håldes på rif- 
platten , afflacktcs i vatten, pulveriferades och 
refs ledan i hogfta måttan fin uti glasmortel med 
vatren, til en lagom tjock välling. Härmed of- 
vergots en Jårnficål innan och utan, torkades 
och efter tillagande vårmning, infördes under 
upeldad muffel i Prober-ugnen. Emaillen fmål- 
te dervid ganfka häftigt, och inom i minut, 
med (kinande glans, hvarvid kärlet ftrax uttogs 
at affvalna, famt fans vara ofver alt vål betåckt 
med glanfande och vacker glafur af fvart tårg, 
fom härrörde af den undervarande fvarta och tun- 
na glodfpåns-hinnan, fom lyfte igenom den kla- 
ra Emaillen. 
En Koppar-fkål, härmed pä famma lått 6f- 
verdragen, lyfte igenom den klara glas -hinnan 
med fin vackra Koppar- färg ^ och var på detta 
låttet, lika fom med ftark Glans- Fem i (Ta 6f- 
verdragen, och ifrån all åkomma af erg, vål 
förvarad. 
17) At förekomma, det Metallens fårg t] 
mätte lyfa igenom, forfattes förenämnde bland- 
ning N:o 16, allenaft med yoö a ^ den under 
N:o t 4 befkrifne Cobolt- kalken, och fmåltes til 
ljusblått glas, bereddes til Emaille, famt appli- 
cerades pä en ny Jårn-fkal, på lika fått 9 i om 
forbemåldt år. Glafuren blef ock nu härmed li- 
ka 
